(107) 
ment sous l'influence de l'hydrogène pouvait ou non être facilité et devenir 
plus grand, à cause du retrait considérable qui l'avait précédé. Mais on ne 
constata rien de pareil, même après avoir chargé à plusieurs reprises le 
fil rétracté, et la dilatation conserva son rapport normal avec l'hydrogène 
absorbé. La densité finale du fil était de 12,18. 
» Le fil rétracté a subi toutefois une modification d’un autre ordre, qui 
paraît indiquer un profond changement moléculaire. Le métal perd peu à 
peu une grande partie de sa puissance d'absorption. Le dernier fil, qui avait 
déjà reçu six charges d'hydrogène, fut de nouveau soumis pendant deux 
heures à l’action de ce gaz, et n’absorba que 320 volumes; une nouvelle 
expérience donna 330%, 5. Le pouvoir absorbant du palladium avait donc 
été réduit au tiers de son maximum. Toutefois, ce pouvoir parut aug- 
menter sous l'influence d’une forte chaleur rouge, qu’on obtint en fai- 
sant passer à travers le fil le courant électrique d’une pile. L'absorption 
s'éleva alors à 425 volumes d'hydrogène. Une seconde expérience fournit 
4225. 
» On s’assura de l'effet d’un simple recuit sur la longueur du fil de 
palladium, en l’exposant dans un tube de porcelaine à une forte chaleur 
rouge. Le fil mesurait 556"%,075 avant, et 555mm, 875 après le recuit; ce 
qui équivaut à un faible retrait de o™,2. Dans une seconde expérience 
avec une même longueur d’un fil neuf, il ne se produisit dans la longueur 
du fil aucun changement appréciable. On ne serait donc nullement fondé à 
attribuer, en quoi que ce soit, le retrait du fii après expulsion de l’hydro- 
gène à la chaleur employée pour chasser le gaz. Le fil de palladium n'est 
que très-légèrement modifié dans ses propriétés physiques par le procédé 
du recuit, et conserve en grande partie sa dureté et son élasticité pri- 
mitives. 
» Lefil, après plusieurs décharges, se fendille longitudinalement, acquiert 
une structure semblable à celle du fil à coudre, et se désagrége profondé- 
ment, surtout lorsque l’hydrogène a été chassé au moyen de l’électrolyse 
dans une liqueur acide. Dans ce dernier cas, l’acide dissout une petite quan- 
tité de palladium, Le métal semble en même temps recouvrer tout son pou- 
voir absorbant, car il est alors susceptible de condenser plus de goo vo- 
lumes d'hydrogène. | | 
2. Ténacité. 
» Un fil de palladium neuf, semblable au dernier, et dont 100 millimètres 
pesaient 0%", 1987, se rompit, dans des expériences faites sur deux portions 
différentes, sous un poids de 10 kilogrammes et de 10,17. Deux autres 
